Тегло (g/m2)
 Минимална якост на спукване по Мюлен (kPa)
 115
 393
 125
 417
 200
 637
 300
 824
 400
 961
 2.
 По смисъла на подпозиции 4804 21 и 4804 29 като „крафтхартия за торби“ се считат машинно гладките хартии, представени на роли, на които най-малко 80 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по сулфатен или натронов химичен способ, с тегло между 60 g/m2 включително и 115 g/m2 включително и отговарящи самостоятелно на едното или другото от следните условия:
 а)
 да имат индекс на спукване по Мюлен, равен или по-висок от 3,7 kPa·m2/g и удължение, по-голямо от 4,5 % в напречно направление и от 2 % в машинно направление;
 б)
 да имат минимална устойчивост на раздиране или на скъсване при опън, както е посочено в долната таблица или за всякакво друго тегло, на техните линейно интерполирани еквиваленти:
 Тегло (g/m2)
 Мининална устойчивост на раздиране (mN)
 Минимална устойчивост на скъсване при опън (kN/m)
 По машинно направление
 По машинно и по напречно направление
 По напречно направление
 По машинно и по напречно направление
 60
 700
 1 510
 1,9
 6
 70
 830
 1 790
 2,3
 7,2
 80
 965
 2 070
 2,8
 8,3
 100
 1 230
 2 635
 3,7
 10,6
 115
 1 425
 3 060
 4,4
 12,3
 3.
 По смисъла на подпозиция 4805 11 под „полухимична хартия за навълняване“ се разбира хартията, представена на роли, най-малко 65 % тегловно от общото влакнесто съдържание на която се състои от неизбелени влакна от широколистна дървесина, получена при съчетанието на механична и химична обработка и чието съпротивление на плоско смачкване, измерено по метода СМТ 30 (Corrugated Medium Test с 30-минутна подготовка), превишава 1,8 N/g/m2 при относителна влажност 50 %, при температура 23 °C.
 4.
 Подпозиция 4805 12 обхваща хартията на роли, съставена главно от маса от слама, получена при съчетанието на механична и химична обработка, с тегло , превишаващо 130 g/m2 и чието съпротивление на плоско смачкване, измерено по метода СМТ 30 (Corrugated Medium Test с 30-минутна подготовка), превишава 1,4 N/g/m2 при относителна влажност 50 %, при температура 23 °C.
 5.
 Подпозиции 4805 24 и 4805 25 обхващат хартия или картон, съставени изключително или главно от маса от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци). Тестлайнер може също да има повърхностен слой от оцветена хартия или от хартия, съставена от избелена или неизбелена нерециклирана маса. Тези хартии имат индекс на спукване по Мюлен, равен или по-висок от 2 kPa·m2/g.
 6.
 По смисъла на подпозиция 4805 30 под „сулфитна амбалажна хартия“, се разбира машинно гланцираната хартия, повече от 40 % тегловно от общото влакнесто съдържание на която е съставено от дървесни влакна, получени посредством сулфитен химичен способ, с пепелно съдържание, непревишаващо 8 % и с индекс на спукване по Мюлен, равен или по-висок от 1,47 kPa·m2/g.
 7.
 По смисъла на подпозиция 4810 22 под „лека грундирана хартия, наречена L.W.C.“ се разбира хартията, покрита от двете страни, с общо тегло , непревишаващо 72 g/m2, като теглото на покриващия слой за всяка страна не превишава 15 g/m2, а хартията основа съдържа най-малко 50 % тегловно дървесни влакна, получени по